Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 23 
Von. Niznig-Tagil © Dalsbruk pr. Abo 
CO ROC mT 130° 5° 
PP Po 80,56) 80° 54 
Aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass die be- 
treffenden Krystalle beinahe reine MgO-Olivine gewesen sind. 
Nach den vorliegenden Untersuchungen können wir 
nicht detaillirt angeben, wesshalb die CaO-Base bei den 
durch relativ schnelle - Abkühlung auf künstlichem Wege 
hervorgegangenen Olivinen bald in die Constitution in be- 
deutender Menge hineingeht und bald nicht; jedoch scheint 
es, dass wir einige Ursachen ausfindig machen können. Die 
Aufnahme von CaO in das Mineral wird nach den ange- 
gebenen Erfahrungen von einer sehr schnellen Abkühlung 
und von einem bedeutenden CaO-Gehalt in der ursprüng- 
lichen Schmelzmasse befördert; dabei scheint es von grosser 
Bedeutung zu sein, ob das Magma selbst ziemlich genau 
aus R, Si0,, wo R=Ca, Mg, Fe, Mn, besteht, indem in 
diesem Falle die Ca0-Base relativ leicht in das Mineral 
hineingeht, während in Schmelzmassen, welche bedeutende 
Mengen von 4/,0, enthalten, oder welche mehr S/O, als 
Singulosilikat führen, vorzugsweise ein reiner (Mg, Fe, Mn) 0- 
Olivin, ohne CaO, ausgeschieden wird. 
An und für sich haben unsere bis jetzt gelieferten 
Untersuchungen über den CaO-Gehalt der Olivine haupt- 
sächlich nur ein krystallographisch-mineralogisches Interesse; 
nach der Analogi von etwa entsprechenden Erscheinungen bei 
anderen Mineralien können sie doch auch, wie wir später 
zeigen werden, von Bedeutung für die allgemeinen Gesetze 
der Mineralbildung werden; desswegen haben wir diesen 
Abschnitt ziemlich ausführlich behandelt. 
Ueber den ZnO-Gehalt der künstlichen Olivine verweise 
ich auf »Schlackenstudien, I« (Seite 73—76); cfr. auch die 
Analysen No. 30 und 31. 
